Judul: Pengembangan Teori Lentur pada Glulam I-joist dan Verifikasi Empirisnya
Abstrak: Kayu dapat digunakan sebagai bahan baku konstruksi bangunan. Dikarenakan adanya kebutuhan kayu berukuran besar untuk konstruksi maka dikembangkan produk rekayasa salah satunya glulam berbentuk I. Glulam disusun atas lamina-lamina yang direkatkan. Setiap lamina berpengaruh dalam menentukan kekuatan glulam menahan beban lentur sehingga kekuatan glulam dapat diprediksi dari sifat laminanya. Transformed cross section telah lama digunakan untuk menentukan nilai tunggal MOE dan MOR glulam. Namun metode ini tidak taat azas karena bertentangan dengan ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan penurunan luas penampang untuk lamina yang memiliki MOE rendah dan peningkatan luas penampang untuk lamina yang memiliki MOE tinggi. Padahal MOE merupakan sifat bahan yang saling bebas dengan ukuran dan bentuk penampang serta nilainya tetap sehingga tidak relevan bila mengubah luas penampang berdasarkan MOE laminanya. Oleh karena ketidaktaatan azas tersebut maka diperlukan sebuah teori baru yang tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu dasar dan mampu memberikan nilai tunggal MOE dan MOR glulam secara rasional. Bahtiar (2008) telah mengembangkan sebuah metode baru untuk menghitung dan menghasilkan nilai tunggal MOE dan MOR glulam dengan tetap taat azas berdasarkan geometri analitis dan mekanika. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode yang disajikan Bahtiar (2008) tersebut agar berlaku lebih umum yaitu dapat pula diaplikasikan untuk glulam berbentuk I selain untuk glulam biasa. Penelitian ini juga mengaplikasikan metode baru yang telah dikembangkan Bahtiar (2008) berkaitan dengan penentuan batas elastis kayu yang menerima beban lentur. Bahtiar (2008) telah mengembangkan metode untuk menghitung MOE kayu dengam menetapkan batas elastis sebagai pertemuan antara kurva linear dan kurva kuadratik. Batasan penting yang diberikan pada metode Bahtiar tersebut adalah bahwa tepat pada batas elastis, kemiringan kurva linear dan kurva kuadratik harus sama sehingga nilai fungsi derivatif (turunan) keduanya harus sama. Penelitian ini menggunakan kayu Karet sebagai bahan baku dan perekat phenol resorsinol formaldehida. Setiap potong kayu Karet dipersiapkan untuk lamina diambil salah satu ujungnya untuk pengujian lentur contoh kecil berdasarkan BS-373:1957. Perhitungan MOE dilakukan dengan dua cara yaitu metode konvensional dan metode Bahtiar (2008a). Setiap lamina kemudian disusun menjadi balok I dan diuji sesuai dengan standar ASTM D-198. MOE dan MOR glulam dihitung dengan cara teoritis dan empiris. Metode perhitungan teoritis dilakukan dengan dua cara yaitu metode transformed cross section dan metode baru yang telah dikembangkan. Sedangkan metode empiris dilakukan sesuai dengan ASTM D-198 yang dimodifikasi. Hasil perhitungan MOE contoh kecil kayu Karet menunjukkan adanya perbedaan hasil antara metode konvensional dan metode Bahtiar. Metode konvensional cenderung menghasilkan MOE lebih tinggi sebesar ±2% daripada metode Bahtiar (2008). Namun terdapat korelasi yang sangat tinggi antara MOE hasil kedua metode tersebut yaitu sebesar 99,6%. Verifikasi secara teoritis dengan menggunakan metode transformed cross section telah berhasil dilakukan. Perhitungan MOE dan MOR dengan metode baru mampu menghasilkan nilai tunggal MOE dan MOR untuk glulam yang identik dengan hasil metode transformed cross section. Metode baru lebih taat azas dan tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan sifat penampang dan sifat material yang saling bebas. Dengan demikian sudah saatnya untuk menggugurkan metode transformed cross section dan menggantikannya dengan metode baru ini. Penelitian ini belum mampu memberikan verifikasi empiris yang memadai bagi metode perhitungan MOE dan MOR glulam berdasarkan lamina-lamina penyusunnya. Perhitungan teoritis (baik metode
Keyword: 

Judul: Verifikasi Empiris Persamaan Lentur Statis Glued Laminated Timber (Glulam)
Abstrak: INTRODUCTION. Wood in construction is often loaded by bending moment. Since the development of wood engineering increasing, the solid wood tends to be substituted by wood’s engineering such as glulam. Glulam is usually made from some laminas. A Transformed Cross Section method has widely used to calculate the mechanical properties of glulam if each lamina’s properties are known. The method transforms each lamina based on its MOE. The longitudinal width is decreased if the MOE is lower, and increased if the MOE is higher. However MOE is a material property which is independent from the geometric property, calculated MOE based on geometric properties is not accurate. Bahtiar (2008) was developed a new methods to calculate the bending properties of glulam. The method is mathematically proven. However it would be better if empirical experiment is conducted to prove it. METHOD. Materials used in this research are 2x10x170 cm3 boards from 4 wood species, namely : Nangka (Artocarpus heterophyllus), Kapuk (Ceiba pentandra), Afrika (Maesopsis eminii), and Sengon (Paraserianthes falcataria), noted by N, R, A, and S respectively, and isosyanate adhesive to bond three layers glulam. Face and back of glulam are N and core is R, A, or S. Test of wood small clear specimen and glulam bending properties is conducted with center point loading configuration based on ASTM D143. Then the equation of load-deformation curve is built on two ways. The first way is only linier regression for data below proportional (elastic) limit; the second way is dummy variable regression which allows both linier regression for data bellow proportional limit and continued by quadratic regression for data upper proportional limit until maximum load. The empirical MOE and MOR are calculated by and equation respectively. The theoretical MOE and MOR are calculated by Bahtiar’s methods (2008). RESULTS AND DISCUSSION. The results of this research show that the average value of MOE calculated by first method for Nangka is 6,3x104 Kg/cm2, Afrika 5,9x104 Kg/cm2, Sengon 5,3x104 Kg/cm2, and Kapuk 2,7x104 Kg/cm2. Average value of MOE calculated by second method for Nangka 6,0x104 Kg/cm2, Afrika 5,6x104 Kg/cm2, Sengon 5,0x104 Kg/cm2, Kapuk 2,6x104 Kg/cm2. The MOE calculated by second method is similar with the first methods for Kapuk but lower for three other species. Average value of MOR of Nangka is 680 Kg/cm2, Afrika 490 Kg/cm2, Sengon 460 Kg/cm2, Kapuk 273 Kg/cm2. The average value of theoretical MOE for glulam N-A-N formation is 6,2x104 Kg/cm2, N-S-N is 5,8x104 Kg/cm2, and N-R-N is 5,9x104 Kg/cm2. The average value of theoretical MOR for glulam N-A-N is 617 Kg/cm2, N-S-N is 584 Kg/cm2, and N-R-N is 675 Kg /cm2. The average value of empirical MOE for glulam N-A-N is 4,6x104 Kg/cm2, N-S-N is 4,9x104 Kg/cm2, and N-R-N is 4,5x104 Kg/cm2. Meanwhile the average value of empiric MOR for glulam N-A-N is 256 Kg/cm2, N-S-N 261 Kg/cm2, N-R-N is 223 Kg/cm2. Theoretical calculation of MOE and MOR of glulam are significantly different with empiric testing result of glulam. Empirical testing shows that the average value of MOE and MOR lower than theoretic calculation. The adhesion of glulam is weaker than the
Keyword: 

Judul: Parvovirus Pada Anjing
Abstrak: Penyakit ini menyerang anjing dari semua umur dan dari semua jenis anjing, ssrta bersifat sangat msnular dan sukar untuk diobati. Gejala yang menonjol dari penyakit ini adalah muntah dan diars, dimena muntahan msngandung busa dan diarsnya bsrdarah atau bercampur lendir. Dalam msndiagnosa penyakit ini harus hati-hati karena gejaIa-geja1anya tidak spesifik dan mirip dengan penyakit- psnyakit yang disebabkah oleh agen 1ainnya.
Keyword: